177 



Eine Analyse mit 1'14 g. Substanz ergab: 



Umgerechnet auf die bei 100"C 

 H2O bei 100" C -74 getrocknete Substanz 



Glüliverlust 10-91 10-97 



CuO 68-46 68-93 



FejOa, P2O5 3-74 3.77 



P^Os 14-66 14-81 



AS2O5 Spur Spur 



Unlöslich (Gangar t) 2-90 • 291 



101-41 101-39 



Diese Analyse gibt auch folgendes: 



Glühverlust 10-97 



CuO 68-93 



- Fe2 O3 200 



Po O5 16-58 



As, O5 Spur 



Gangart 2-91 



oder da das Eiseusesquioxyd als Limonit vorhanden war, ergibt sich: 



Glühverlust des grünen Minerales 10-63 



CuO 68-93 

 P2 O5 16-58 

 AS2 O5 Spur 

 Limonit 2-34 

 unlösliche Gaugart 2-91 

 Der Glühverlust von 10'63 besteht aus E^ des Lunnites und Malachites 

 sowie HoO, CO2 des Malachites, welcher als untrennbare Verunreinigung mit dem 

 Lunnit zum Vorschein kommt. Da wegen Mangel an reinerem Material die Menge 

 der CO2 nicht direkt bestimmt werden konnte, um daraus das Meugenverhältniss 

 des Malachites bestimmen zu können, musste bei der Berechnung der Analyse 

 das Verhältniss des H2O und CO2, welche der Malachitbeimengung entsprechen 

 würden, etwa so gewählt werden, dass auf die Po O5 Menge ein durch eine ganze 

 Zahl ausdrückbares aequivalentes Multiplum von aq=rH20 entfalle."**) Es ergibt 

 sich dann als Verhältniss des im H2 0, (des Glühverlustes nach Abzug des 

 H,0, CO2 des Malachites) CuO und PjO^ wie 6-10 : 11-21 : 934 oder 3-27:6:5, 

 was der Lunnitformel entspricht. 



Das zur Analyse verwendete Lunnitmateriale würde darnach bestehen aus : 

 Lunnit 81-5, Malachit 13-22, Limonit 2-30, unlöslicher Gaugart 2-87, zu- 

 sammen 100-00°/o. 



Mineralien aus den Eruptivgesteinen des Eisengebirges. 



Es sind wiederum nur die accesorischen Gesteins-Gemengtheile gemeint, 

 demnach keineswegs diejenigen, welche wesentlich zur Zusammensetzung der Fels- 

 arten beitragen und welche theils körnig oder porphyrartig ausgeschieden sind, 



12 



II 



